( «21 ) 



possèdent de s'agglomérer, plus ou moins, par le chauffage, soit en vase 

 clos pour la fabrication du coke ou du gaz, soit dans un foyer avec accès 

 de l'air. Suivant la manière dont elle se comporte au feu, on se contente 

 de dire qu'une houille est plus ou moins collante. 



)) L'analyse chimique des houilles, telle qu'on la pratique ordinaire- 

 ment dans les laboratoires industriels, ne donne, sur leur pouvoir aggluti- 

 nant, aucun renseignement précis. Cependant, la détermination de la 

 teneur de carbone fixe, par un essai de carbonisation en petit, permet de 

 constater, en même temps que la proportion de matières volatiles, la 

 nature du culot de coke obtenu. 



» i" Un coke pulvérulent est l'indice d'une houille peu agglutinante ou 

 d'une houille altérée. En effet, M. Mahler a reconnu que certaines variétés 

 de houille s'oxydent rapidement à l'air froid et plus rapidement encore 

 par le chauffage. A mesure que l'oxydation progresse, la houille perd ses 

 facultés agglutinantes ; ses propriétés et sa composition élémentaire la 

 rapprochent alors de plus en plus des lignites. 



» 1° Un coke boursouflé et brillant, ou compact et dur, montre, au 

 contraire, que la houUle possède les propriétés agglutinantes qui la font 

 rechercher pour la fabrication du coke. 



» L'anaivse élémentaire des houilles, qui constitue une opération longue 

 et délicate, difficilement réalisable dans les laboratoires de l'industrie, ne 

 permet pas non plus, a priori, l'appréciation exacte de leur faculté agglo- 

 mérante. 



» J'ai été conduit à effectuer une série d'essais pour déterminer le pou- 

 voir agglutinant des houilles par un procédé analogue à celui que l'on 

 emploie pour évaluer le pouvoir liant des ciments. 



» Principe du procédé. — Mélanger la houille avec un corps inerte et soumettre le 

 mélange à la carbonisation en vase clos. La houille retiendra, sous forme de culot 

 solide, d'autant plus de matière inerte qu'elle sera plus collante. 



» Pratique de l'essai. — On opère sur la houille finement pulvérisée, passée au 

 tamis de 4oo mailles par centimètre carré. 



» Le corps inerte adopté est le sable silicieux : sable de mer, de rivière ou de car- 

 rière, à grains fins et de dimensions à peu près uniformes. On prend du sable sec pas- 

 sant à travers le tamis à loo mailles par centimètre carré, et restant sur le tamis à 

 4oo mailles par centimètre carré. 



» On mélange à un poids constant de houille (is"" par exemple) des poids variables 

 de sable, et l'on chauffe, au rouge vif, dans de petits creusets de porcelaine, de façon 

 à carboniser la houille. 



» Après refroidissement, on observe l'aspect du produit chaullé et l'on trouve une 



G. R., 1895, 2° Semestre. (T. CXXI, ^• 23.) 'Il 



